( 53i ) 

 pu recueillir personnellement sur les opérations métallurgiques dont il 

 s'agit, ressortent les faits suivants, que M. le Secrétaire perpétuel résume, 

 à cause de leur intérêt, d'après ces auteurs et sous leur responsabilité : 



« 1 . La constatation de l'effet utile du phosphore sur le bronze, par 

 MM. G. Montefiore-Lévi et Riinzel, a eu pour point de départ une série 

 très-étendue de recherches sur l'application de divers alliages de cuivre, de 

 zinc, de fer, de nickel et de manganèse, à la confection des bouches à feu. 



» 2. La comparaison des divers alliages a été faite, non-seulement par 

 l'examen de leur résistance absolue, mais encore par l'étude de leur rési- 

 stance élastique, de leur poids spécifique et de la densité des pièces cou- 

 lées, résultant de l'absence plus ou moins complète des cavités, enfin de 

 leur dureté. 



» 3. La résistance et l'élasticité ont été déterminées en soumettant des 

 barres cylindriques de chaque alliage à une traction graduée, sous l'action 

 de la presse hydraulique, étirant les barres jusquà la rupture, l'allonge- 

 ment sous la charge et l'allongement permanent étant notés à des inter- 

 valles déterminés. Pour faciliter la comparaison des diverses épreuves, les 

 auteurs les représentent par des tracés graphiques. Les courbes établies sur 

 ces données expérimentales présentent des résultats d'un grand intérêt, 

 surtout au point de vue de l'élasticité des métaux, résultats qui seraient 

 loin de se montrer avec la même clarté par l'inspection seule des chiffres. 



» 4- C'est ainsi qu'il fut reconnu que l'une des causes de la résistance, 

 relativement peu élevée, du bronze ordinaire réside dans la présence con- 

 stante, dans cet alliage, de traces d'étain à l'état d'oxyde. Cet oxyde agit 

 d'ime façon mécanique, en séparant les molécules de l'alliage par l'inter- 

 position d'une substance qui par elle-même ne possède aucune ténacité. 

 De tout temps, on avait reconnu que l'effet de l'oxydation pendant la 

 fusion était nuisible à la qualité du bronze, mais on s'est jusqu'ici con- 

 tenté du moyen très-insuffisant de la réduction par le brassage du métal 

 en fusion par des perches de bois vert. 



); 5. Les auteurs du Mémoire ont cherché à obtenir un résultat plus 

 complet par l'addition de plusieurs réducteurs, et notamment du phos- 

 phore ; ils annoncent que leur succès a été complet, et l'effet de cette 

 addition est remarquablement luiiforme. L'oxygène absorbé par la com- 

 bustion du phosphore devait se trouver à l'état d'oxyde répandu dans la 

 masse; car, si cet oxygène y eût existé à l'état libre comme gaz condensé, 

 il aurait dû se séparer du métal au moment du refroidissement, en donnant 



68.. 



